CELEX: 32012R0286
Language: lt
Date: 2012-01-27 00:00:00
Title: 2012 m. sausio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 286/2012, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo I priedas (dėl naujo tekstilės pluošto pavadinimo įtraukimo) ir VIII ir IX priedai (dėl derinimo prie technikos pažangos)  Tekstas svarbus EEE

31.3.2012   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               L 95/1
            
         KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 286/2012
   2012 m. sausio 27 d.
   kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo I priedas (dėl naujo tekstilės pluošto pavadinimo įtraukimo) ir VIII ir IX priedai (dėl derinimo prie technikos pažangos)
   (Tekstas svarbus EEE)
   EUROPOS KOMISIJA,
   atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
   atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1007/2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei 2008/121/EB (1), ypač į jo 21 straipsnį,
   kadangi:
   
               (1)
            
            
               Reglamente (ES) Nr. 1007/2011 nustatytos taisyklės, reglamentuojančios tekstilės gaminių pluošto sudėties ženklinimą ar žymėjimą, siekiant apsaugoti vartotojų interesus. Tekstilės gaminiai gali būti pateikiami Sąjungos rinkai tik tuo atveju, jeigu jie atitinka to reglamento nuostatas;
            
         
               (2)
            
            
               Reglamente (ES) Nr. 1007/2011 reikalaujama, kad etiketėje būtų nurodyta tekstilės gaminių pluoštų sudėtis, ir atliekant analizę tikrinama, ar gaminių sudėtis atitinka ant etiketės nurodytą informaciją;
            
         
               (3)
            
            
               siekiant Reglamentą (ES) Nr. 1007/2011 priderinti prie techninės pažangos, į to reglamento I ir IX prieduose pateiktus tekstilės pluoštų pavadinimų sąrašus reikia įtraukti dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštą;
            
         
               (4)
            
            
               Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 VIII priede nustatyti vienodi dviejų komponentų tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės metodai;
            
         
               (5)
            
            
               todėl būtina apibrėžti vienodus dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluošto bandymo metodus;
            
         
               (6)
            
            
               tekstilės pluošto pavadinimas „dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštas“ įtrauktas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/73/EB (2) su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2011/74/ES (3), ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/121/EB (4) su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2011/73/ES (5). Kadangi Reglamentu (ES) Nr. 1007/2011 nuo 2012 m. gegužės 8 d. direktyvos 96/73/EB ir 2008/121/EB panaikinamos, tą tekstilės pluošto pavadinimą reikia įtraukti į Reglamentą (ES) Nr. 1007/2011 ir nuo tos dienos įtraukimas įsigalioja;
            
         
               (7)
            
            
               todėl Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,
            
         PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
   1 straipsnis
   Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 I, VIII ir IX priedai iš dalies keičiami pagal šio Reglamento priedą.
   2 straipsnis
   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
   Jis taikomas nuo 2012 m. gegužės 8 d.
   
      Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
      Priimta Briuselyje 2012 m. sausio 27 d.
      
         
            Komisijos vardu
         
         
            Pirmininkas
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  OL L 272, 2011 10 18, p. 1.
   
      (2)  OL L 32, 1997 2 3, p. 1.
   
      (3)  OL L 198, 2011 7 30, p. 32.
   
      (4)  OL L 19, 2009 1 23, p. 29.
   
      (5)  OL L 198, 2011 7 30, p. 30.
   
      PRIEDAS
      Reglamento (ES) Nr. 1007/2011 I, VIII ir IX priedai iš dalies keičiami taip:
      
                  1)
               
               
                  I priedas papildomas šia 49 eilute:
                  
                              „49.
                           
                           
                              Dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštas
                           
                           
                              dviejų komponentų pluoštas, kurio 10–25 % masės sudaro poliamidinio pluošto fibrilės, esančios polipropileninio pluošto terpėje.“
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  VIII priedo 2 skyrius iš dalies keičiamas taip:
                  
                              a)
                           
                           
                              Suvestinė lentelė pakeičiama taip:
                              „Suvestinė lentelė
                              
                              
                                          Būdas
                                       
                                       
                                          Taikymo sritis (1)
                                          
                                       
                                       
                                          Reagentas
                                       
                                    
                                          Tirpus komponentas
                                       
                                       
                                          Netirpus komponentas
                                       
                                    
                                          1.
                                       
                                       
                                          Acetatinis pluoštas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Acetonas
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          Tam tikri baltyminiai pluoštai
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Hipochloritas
                                       
                                    
                                          3.
                                       
                                       
                                          Viskozė, vario amoniakinis pluoštas arba tam tikrų rūšių modalinis pluoštas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Skruzdžių rūgštis ir cinko chloridas
                                       
                                    
                                          4.
                                       
                                       
                                          Poliamido pluoštas arba nailonas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Skruzdžių rūgštis, 80 % m/m
                                       
                                    
                                          5.
                                       
                                       
                                          Acetatinis pluoštas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Benzilo alkoholis
                                       
                                    
                                          6.
                                       
                                       
                                          Triacetatinis pluoštas arba polilaktido pluoštas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Dichlormetanas
                                       
                                    
                                          7.
                                       
                                       
                                          Tam tikrų rūšių celiulioziniai pluoštai
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Sulfato rūgštis, 75 % m/m
                                       
                                    
                                          8.
                                       
                                       
                                          Akrilinis pluoštas, tam tikrų rūšių modifikuoti akriliniai pluoštai arba chloringieji pluoštai
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Dimetilformamidas
                                       
                                    
                                          9.
                                       
                                       
                                          Tam tikrų rūšių chloringieji pluoštai
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Anglies disulfidas/acetonas, 55,5/44,5 v/v
                                       
                                    
                                          10.
                                       
                                       
                                          Acetatinis pluoštas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Ledinė acto rūgštis
                                       
                                    
                                          11.
                                       
                                       
                                          Šilkas, poliamidinis pluoštas arba nailonas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Sulfato rūgštis, 75 % m/m
                                       
                                    
                                          12.
                                       
                                       
                                          Džiutas
                                       
                                       
                                          Tam tikri gyvūniniai pluoštai
                                       
                                       
                                          Azoto kiekio nustatymo metodas
                                       
                                    
                                          13.
                                       
                                       
                                          Polipropilenas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Ksilenas
                                       
                                    
                                          14.
                                       
                                       
                                          Tam tikri pluoštai
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Koncentruotos sulfato rūgšties metodas
                                       
                                    
                                          15.
                                       
                                       
                                          Chloringieji pluoštai, tam tikrų rūšių modifikuoti akriliniai pluoštai, elastino pluoštai, acetatiniai pluoštai, triacetatiniai pluoštai
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Cikloheksanonas
                                       
                                    
                                          16.
                                       
                                       
                                          Melaminas
                                       
                                       
                                          Tam tikri kitų rūšių pluoštai
                                       
                                       
                                          Karšta skruzdžių rūgštis, 90 % m/m
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              Metodo Nr. 1 1.2 punktas pakeičiamas taip:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vilna (1), gyvūnų plaukų pluoštu (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), linų pluoštu (7), tikrųjų kanapių pluoštu (8), džiutu (9), abaka (10), alfa (11), koiru (12), spartina (13), rame (14), sizaliu (15), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), baltyminiu pluoštu (23), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), polipropilenu (37), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).
                                       
                                    Šis metodas jokiu būdu netaikomas acetatiniams pluoštams, kurių paviršius buvo deacetilintas.“
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Metodo Nr. 2 1.2 punktas pakeičiamas taip:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), chloringuoju pluoštu (27), poliamidiniu pluoštu ar nailonu (30), poliesteriu (35), polipropilenu (37), elastanu (43), stiklo pluoštu (44), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).
                                       
                                    Jeigu sudėtyje yra skirtingų baltyminių pluoštų, taikant metodą pateikiamas jų bendras, o ne kiekvieno atskirai kiekis.“
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Metodas Nr. 3 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „VISKOZĖ, VARIO AMONIAKINIS PLUOŠTAS ARBA TAM TIKRŲ RŪŠIŲ MODALINIS PLUOŠTAS SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant skruzdžių rūgštį ir cinko chloridą)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1.2 punktas pakeičiamas taip:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      medvilne (5), polipropilenu (37), elastolefinu (46) ir melaminu (47).
                                                   
                                                Jeigu sudėtyje nustatomas modalinis pluoštas, atliekamas parengiamasis bandymas siekiant nustatyti, ar jis tirpsta reagente.
                                          Šis metodas netaikomas mišiniams, kuriuose medvilnė dėl cheminio poveikio buvo stipriai suardyta arba tais atvejais, kai viskozė ar vario amoniakinis pluoštas nėra visiškai tirpūs dėl jų sudėtyje esančių tam tikrų dažų ar apdailos medžiagų, kurių neįmanoma visiškai pašalinti.“
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          5 punktas pakeičiamas taip:
                                          „5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA
                                          Rezultatai apskaičiuojami taip, kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. d reikšmė yra 1,00, išskyrus medvilnę, kurios d reikšmė yra 1,02, ir melaminą, kurio d reikšmė yra 1,01.“
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              Metodas Nr. 5 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „ACETATINIAI PLUOŠTAI SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant benzilo alkoholį)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1.2 punktas pakeičiamas taip:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      triacetatiniu pluoštu (24), polipropilenu (37), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).“
                                                   
                                                
                                    
                        
                              f)
                           
                           
                              Metodas Nr. 6 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „TRIACETATINIAI PLUOŠTAI ARBA POLILAKTIDINIS PLUOŠTAS SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant dichlormetaną)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1.2 punktas pakeičiamas taip:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      vilna (1), gyvūnų plaukų pluoštu (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu ar nailonu (30), poliesteriu (35), polipropilenu (37), stiklo pluoštu (44), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).
                                                   
                                                Pastaba
                                          Triacetatiniai pluoštai, kurie apdailos metu buvo iš dalies hidrolizuoti, nebėra visiškai tirpūs reagente. Tokiais atvejais šis metodas netaikomas.“
                                       
                                    
                        
                              g)
                           
                           
                              Metodas Nr. 7 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „TAM TIKRŲ RŪŠIŲ CELIULIOZINIAI PLUOŠTAI SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant 75 % m/m sieros rūgštį)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1.2 punktas pakeičiamas taip:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      poliesteriu (35), polipropilenu (37), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).“
                                                   
                                                
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          5 punktas pakeičiamas taip:
                                          „5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA
                                          Rezultatai apskaičiuojami taip, kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. d reikšmė yra 1,00, išskyrus dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštą, kurio d reikšmė yra 1,01“.
                                       
                                    
                        
                              h)
                           
                           
                              Metodo Nr. 8 1.2 punktas pakeičiamas taip:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vilna (1), gyvūnų plaukų pluoštu (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), viskoze (25), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), polipropilenu (37), elastomultiesteriu (45), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).
                                       
                                    Jis vienodai taikomas akriliniam ir tam tikram modifikuotam akriliniam pluoštui, apdorotiems beico dažais, tačiau netaikomas dažytiems antriniais chrominiais dažais.“
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              Metodo Nr. 9 1.2 punktas pakeičiamas taip:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          vilna (1), gyvūnų plaukų pluoštu (2 ir 3), šilku (4), medvilne (5), vario amoniakiniu pluoštu (21), modaliniu pluoštu (22), viskoze (25), akriliniu pluoštu (26), poliamidiniu pluoštu arba nailonu (30), poliesteriu (35), polipropilenu (37), stiklo pluoštu (44), elastomultiesteriu (45), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).
                                       
                                    Kai vilnos ar šilko kiekis mišinyje viršija 25 %, taikomas metodas Nr. 2.
                              Kai poliamidinio pluošto ar nailono kiekis mišinyje viršija 25 %, taikomas metodas Nr. 4.“
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              Metodas Nr. 10 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „ACETATINIS PLUOŠTAS SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant ledinę acto rūgštį)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1.2 punktas pakeičiamas taip:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      tam tikrais chloringaisiais pluoštais (27), būtent polivinilchlorido pluoštais, nepriklausomai nuo to, ar jie chlorinti, ar ne, polipropilenu (37), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).“
                                                   
                                                
                                    
                        
                              k)
                           
                           
                              Metodas Nr. 11 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „ŠILKAS ARBA POLIAMIDINIS PLUOŠTAS SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant 75 % m/m sieros rūgštį)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1 punktas pakeičiamas taip:
                                          „1.   TAIKYMO SRITIS
                                          Šis metodas taikomas, prieš bandymą pašalinus nepluoštines medžiagas, tokiems dviejų komponentų mišiniams:
                                          
                                                      1)
                                                   
                                                   
                                                      šilko (4) arba poliamidinio pluošto ar nailono (30)
                                                      su
                                                   
                                                
                                                      2)
                                                   
                                                   
                                                      vilna (1), gyvūnų plaukų pluoštu (2 ir 3), polipropilenu (37), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49)“.
                                                   
                                                
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          2 punktas pakeičiamas taip:
                                          „2.   PRINCIPAS
                                          Iš žinomos sauso mišinio masės šilko pluoštas arba poliamidinis pluoštas ar nailonas yra ištirpinami 75 % m/m sieros rūgštimi (2).
                                          Liekana surenkama, nuplaunama, išdžiovinama ir pasveriama. Jos masė, prireikus patikslinta, išreiškiama sauso mišinio masės procentine dalimi. Sauso šilko pluošto arba poliamidinio pluošto ar nailono procentinė dalis apskaičiuojama pagal skirtumą tarp sauso bandinio masės ir liekanos masės.
                                       
                                    
                                          iv)
                                       
                                       
                                          4 punktas pakeičiamas taip:
                                          „4.   BANDYMO ATLIKIMO TVARKA
                                          Laikykitės procedūros, aprašytos bendruosiuose nurodymuose, ir atlikite tokius veiksmus:
                                          Bandinį, esantį ne mažesnės kaip 200 ml talpos kūginėje kolboje su stikliniu šlifuotu kamščiu, užpilkite 75 % m/m sieros rūgštimi, po 100 ml kiekvienam bandinio gramui, ir užkimškite kamščiu. Smarkiai suplakite ir palikite 30 minučių kambario temperatūroje. Dar kartą suplakite ir palikite 30 minučių. Suplakite paskutinį kartą ir kolbos turinį perfiltruokite per pasvertą filtravimo tiglį. 75 % sieros rūgšties reagentu nuo kolbos nuplaukite visus likusius pluoštus. Liekaną ant tiglio nuplaukite paeiliui 50 ml atskiesto sieros rūgšties reagento, 50 ml vandens ir 50 ml atskiesto amoniako tirpalo. Prieš nusiurbdami pluoštą kiekvieną kartą palikite skystyje maždaug 10 minučių. Galiausiai nuskalaukite vandeniu ir palikite pluoštus vandenyje maždaug 30 minučių. Tiglį nusausinkite nusiurbdami, tiglį ir liekaną išdžiovinkite, ataušinkite ir pasverkite.
                                          Poliamidinių pluoštų dviejų komponentų mišinių su dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu atveju perfiltravus pluoštus per pasvertą filtravimo tiglį ir prieš nuplaunant aprašytu būdu, liekaną ant filtravimo tiglio du kartus nuplaukite 50 ml 75 % sieros rūgšties reagento.“
                                       
                                    
                                          v)
                                       
                                       
                                          5 ir 6 punktai pakeičiami taip:
                                          „5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA
                                          Rezultatai apskaičiuojami taip, kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. d reikšmė yra 1,00, išskyrus vilną, kurios d reikšmė yra 0,985, išskyrus dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštą, kurio d reikšmė yra 1,005, ir melaminą, kurio d reikšmė yra 1,01.
                                          6.   TIKSLUMAS
                                          Šiuo metodu tiriant homogeninį tekstilės medžiagų mišinį, gautų rezultatų patikimumo ribos yra ne didesnės kaip ± 1, kai patikimumo lygis yra 95 %, išskyrus poliamidinių pluoštų dviejų komponentų mišinius su dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu, kurių bandymo rezultatų patikimumo ribos yra ne didesnės kaip ± 2.“
                                       
                                    
                        
                              l)
                           
                           
                              Metodas Nr. 14 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „TAM TIKRI PLUOŠTAI SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant koncentruotą sieros rūgštį)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1.2 punktas pakeičiamas taip:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      chloringaisiais pluoštais (27), kurių pagrindas yra vinilochlorido homopolimerai, nepriklausomai nuo to, ar jie chlorinti, ar ne, polipropilenu (37), elastolefinu (46), melaminu (47) ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštu (49).
                                                   
                                                Susiję modakriliniai pluoštai yra tie, kuriuos įmerkus į koncentruotą sieros rūgštį (santykinis tankumas 20 °C temperatūroje yra 1,84) tirpalas tampa skaidrus.
                                          Šis metodas gali būti naudojamas vietoj metodų Nr. 8 ir 9.“
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          2 punktas pakeičiamas taip:
                                          „2.   PRINCIPAS
                                          Iš žinomos sauso mišinio masės koncentruota sieros rūgštimi (santykinis tankumas 20 °C temperatūroje yra 1,84) ištirpinama kita sudėtinė dalis nei chloringasis pluoštas, polipropilenas, elastolefinas, melaminas arba dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštas (t. y. 1.1 punkte paminėti pluoštai). Liekana, kurią sudaro chloringasis pluoštas, polipropilenas, elastolefinas, melaminas arba dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštas, surenkama, nuplaunama, išdžiovinama ir pasveriama; jos masė, prireikus patikslinta, išreiškiama sauso mišinio masės procentine dalimi. Antrojo komponento procentinė dalis apskaičiuojama pagal sauso bandinio masės ir liekanos masės skirtumą.“
                                       
                                    
                                          iv)
                                       
                                       
                                          5 punktas pakeičiamas taip:
                                          „5.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS IR IŠRAIŠKA
                                          Rezultatai apskaičiuojami taip, kaip aprašyta bendruosiuose nurodymuose. d reikšmė yra 1,00, išskyrus melaminą ir dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštą, kurių d reikšmė yra 1,01.“
                                       
                                    
                        
                              m)
                           
                           
                              Metodas Nr. 16 iš dalies keičiamas taip:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Antraštė pakeičiama taip:
                                          „MELAMINAS SU TAM TIKRAIS KITAIS PLUOŠTAIS
                                          
                                          (Metodas, naudojant karštą skruzdžių rūgštį)“
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          1.2 punktas pakeičiamas taip:
                                          
                                                      „2.
                                                   
                                                   
                                                      medvilne (5), aramidiniu pluoštu (31) ir polipropilenu (37).“
                                                   
                                                
                                    
                        
            
                  3)
               
               
                  Į IX priedą įtraukiamas 49 įrašas:
                  
                              „49.
                           
                           
                              Dviejų komponentų polipropileno ir poliamido pluoštas
                           
                           
                              1,00“.
                           
                        
            
         (1)  Išsamus kiekvienu metodu analizuojamų pluoštų sąrašas.“
      
         (2)  Laukinių šilkaverpių šilkas, pavyzdžiui, tasaro šilkas, nėra visiškai tirpus 75 % m/m sieros rūgštyje.“